( io5 7 ) 

 suiterait une sorte de marqueterie que l'on condenserait par le recuit, puis 

 parle martelage, et ainsi de suite, jusqu' ce que la masse et acquis la den- 

 sit et la cohsion mtalliques.. On conoit qu'il serait trs essentiel dans cette 

 prparation de tenir compte de la contractilit des mtaux; autrement il y 

 aurait des solutions de continuit et par suite des dchirures. Cependant il 

 ne faut pas trop s'effrayer de quelques lgres gerures qui pourraient se 

 manifester au dbut de l'opration, car l'exprience m'a appris qu'elles fi- 

 nissent par disparatre sous l'effet du marteau et du rapprochement mol- 

 culaire. Il serait possible d'obtenir ainsi des caractres, des devises, des 

 marbrures, en un mot des dessins quelconques d'or incrusts ou damasss 

 dans une plaque d'argent, et rciproquement. Il serait possible encore de 

 superposer l'or l'argent et de fabriquer directement par ce procd un 

 dor aussi pais que l'on voudrait et plus solide que le vermeil ou le simple 

 plaqu. 



Le damass serait encore susceptible d'tre vari en polissant la sur- 

 face or et argent, ou bien en donnant le mat soit l'argent seulement par 

 les eaux fortes , soit l'or en passant sur sa surface du mercure que l'on 

 vaporiserait ensuite. On pourrait encore modifier les rsultats et produire 

 des colorations en niellant l'argent ; cette opration m'a trs bien russi 

 en enduisant la surface d'une lame d'argent avec de l'hydrosulfate d'ammo- 

 nia-que et en exposant letoutdans unemoufleau degr dechaleur strictement 

 ncessaire pour effectuer la combinaison du soufre et de l'argent; aprs quoi 

 il faut retirer du feu, car autrement les ingales dilatations du sulfure et 

 du mtal dtermineraient un dcapage qui s'annonce par la dcrpitation 

 du sulfure. La masse ainsi sulfure est d'abord terne et noire, mais le lami- 

 nage que permet la ductibilit du sulfure d'argent en rapproche ensuite suf- 

 fisamment les molcules pour que son clat mtallique et sa couleur bleue 

 d'acier soient mis en vidence. 



Je dois ajouter encore que, pour obtenir des effets agrables, il faut 

 viter de mettre l'or en trop petites masses dans l'argent, car dans ce cas 

 il se forme un alliage des deux mtaux identique l'or anglais, qui, 

 cause de sa pleur, ressort peu vivement sur la lame d'argent. 



Par la mme raison il faut se garder de pousser le laminage trop loin, 

 autrement les parties d'or et d'argent qui sont allies au contact s'tirent 

 fortement et forment une zone intermdiaire plus ou moins large, dont la 

 nuance est peu agrable. Cependant, en prenant les prcautionsconvenables, 

 on peut encore mettre profit cette proprit que possdent les deux m- 

 taux de s'allier sans fusion; car, en .passant ensuite les lames damasses 



